KAJIAN KAPASITAS ADSORPSI ARANG KULIT KOPI ROBUSTA TERAKTIVASI ZNCl 2 TERHADAP ION Pb (II)
[Study Of The Adsorption Capacity On Activated Carbon From Robusta Coffee’s Pulp With Zncl 2 Toward Ion Pb (II)]
Ayu Anggraini Puspitasari 1 , Ni Ketut Sumarni 1 , Musafira 2
1) Jurusan Kimia, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako Jl. Soekarno Hatta Km.9, Kampus Bumi Tadulako Tondo Palu, Telp. 0451- 422611
Diterima  5 April 2017, Disetujui 3 Juni 2017

## ABSTRACT
This  research  aims  to  determine  the  adsorption  capacity  of  activated  carbon  coffee  pulp  used  as adsorbent ion Pb (II) at the optimum contact time and the pH. The research methodology covered the preparation  of  activated  carbon,  adsorption,  and  analyzed.  Preparation  of  activated  carbon  from coffee  pulp  was  conducted  by  doing  carbonization  at  400 o C  for  2  hours.  The  carbon  was  activated using ZnCl 2 10% for 24 hours. The adsorption process was conducted by applying 5 variations of both of the contact time and the pH (30, 60, 90, 120, 150 minutes and 2, 4, 6, 8, and 10 respectively). The result  showed  that  the  iodine  number  of  acitvated  carbon  was  760,32  mg/g.  The  maximum  contact time and the pH were 90 minutes and at pH 4 with the percentage of Pb ion adsorbed were 89,69% and 98,58% respectively. The adsorption capacity for that conditions were 4,48 mg/g and 4,93 mg/g respectively.
Keywords : Adsorption capacity, Coffee pulp, Pb 2+ .

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kapasitas  adsorpsi  arang  aktif  kulit  kopi  yang  digunakan sebagai  adsorben  ion  Pb  (II)  pada  waktu  kontak  dan  pH  maksimum.  Metodologi  penelitian  meliputi proses  penyiapan  bahan  arang  aktif,  penyerapan  dan  pengujian.  Preparasi  arang  aktif  kulit  kopi dilakukan dengan cara karbonisasi pada suhu 400 o C selama 2 jam. Aktivasi arang dilakukan dengan larutan  ZnCl 2 10%  selama  24  jam.  Proses  penyerapan  dilakukan  dengan  variasi  waktu  kontak  dan variasi pH. Waktu kontak yang terapkan yaitu 30, 60, 90, 120, dan 150 menit dan pada pH yaitu 2, 4, 6,  8,  and  10.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  daya  serap  iod  pada  arang  kulit  kopi  yang diaktivasi ZnCl 2 10% sebesar 760,32 mg/g. Waktu maksimum penyerapan ion Pb (II) yang diperoleh pada waktu 90 menit yang dihasilkan sebesar 89,69%. Sedangkan pada pH maksimum penyerapan ion Pb (II)  yaitu pada pH 4 dengan penyerapan sebesar 98,58%. Kapasitas adsorpsi yang diperoleh pada waktu dan pH maximum sebesar 4,48 mg/g dan 4,93 mg/g.
Kata Kunci : Kapasitas adsorpsi, Kulit kopi, Pb 2+ .
*) Coresponding author: ayuanggraini657@gmail.com

## LATAR BELAKANG
Salah  satu  sumber  yang  dapat memajukan  devisa    di  Indonesia  serta memiliki peranan penting dalam memajukan industri perkebunan diIndonesia adalah tanaman kopi (Ditjenbun,  2010).  Tanaman  kopi  telah mengambil  peranan  penting  sebagai sumber  penghasilan  bagi  1,5  juta  jiwa petani kopi  di Indonesia (Rahardjo, 2012). Salah  satu  daerah  yang  memiliki  tingkat produksi  kopi  yang  cukup  banyak  adalah Sulawesi  Tengah.  Pada  tahun  2012, produksi  kopi  jenis  robusta    di  Sulawesi Tengah mencapai 4.626 ton (BPS, 2013).
Pengolahan  kopi  secara  basah ataupun kering akan menghasilkan limbah yang  dapat  mencemari  lingkungan  di sekitarnya.  Pada  proses  pengolahan secara  basah,  kulit  buah  dan  kulit  tanduk adalah limbah padat yang dihasilkan pada proses pengupasan buah dan t penggerbusan  (hulling).  Produksi  kopi dapat menghasilkan limbah kulit mencapai 28,7  %  (Parani  &  Eyini,  2010).  Dilain pihak,  kulit  kopi  memiliki  kandungan selulosa yang cukup besar, yaitu 15-43 % (Misran,  2009).  Kandungan  selulosa  dan senyawa  organik  lainnya  pada  kulit  kopi kaya  akan  unsur  karbon  berpotensi sebagai  bahan  dasar  dalam  pembuatan arang aktif (Budiarta, 2014).
Arang  aktif  merupakan  salah  satu jenis adsorben yang telah banyak dimanfaatkan  dalam  proses  penyerapan logam berat. Logam berat apabila memiliki konsentrasi yang tinggi atau melebihi nilai
ambang  batas  di  dalam  tubuh  manusia dapat  menimbulkan  efek  toksik,  seperti logam timbal (Pb). Bahan dasar yang kaya selulosa  umumnya  dimanfaatkan  pada pembuatan  arang  aktif,  seperti  kayu, tempurung  kelapa,  tempurung  kelapa sawit,  sekam  padi,  kulit  buah  kopi, tempurung  biji  jarak,  tempurung  biji  karet, dan  tempurung  biji  kemiri  (Sudrajat  dan Pari,  2011).  Arang  aktif  dari  sumber  yang berbeda  akan  memiliki  sifat-sifat  yang berbeda  pula.  Selain  bahan  dasar  yang digunakan,  arang  aktif  juga  dipengaruhi oleh penggunaan zat pengaktivasi. Aktivator yang berbeda akan menghasilkan  arang  aktif  dengan  sifat yang berbeda pula (Bansal dan Goyal,2005).
Berdasarkan  hal  tersebut,  perlu dilakukan penelitian terkait dengan potensi kulit  kopi  dalam  menyerap  logam  berat, khususnya logam timbal (Pb). Keunggulan dari  kulit kopi  sebagai  bahan  dasar  arang aktif  adalah  mudah  didapatkan  dan renewable , sehingga kulit kopi diharapkankan  mampu  menyerap  timbal (Pb). Menurut Budiarta (2014), penggunaan  aktivator  H 2 SO 4 5%  dan aktivator  KOH  5  %  untuk  produksi  arang aktif  diperoleh  efisiensi  penyerapan  pada logam timbal sebesar 57,14% dan 42,86% dengan  waktu  kontak  120  menit  pada  pH 7  dengan  menggunakan  adsorben  arang aktif  kulit  kopi. Pada  penelitian  Danarto dan  Samun  (2012),  pengaktivasian  arang dengan menggunakan ZnCl 2 yang berbahan dasar sekam padi. Kemampuan
penyerapan yang diperoleh yaitu mencapai 95,6% pada logam Cr (IV) pada konsentrasi  10%  waktu  kontak  optimum 40 menit.
Faktor  lain  yang  mempengaruhi proses adsorbi atau penjerapan ion logam adalah derajat keasaman (pH). Jiang et al.
(2012),  penyerapan  ion  Pb  berada  pada kisaran  asam  (1-6).  Menurut Ni’mah  dan Ulfin (2007),  pH  dapat  mempengaruhi muatan  yang  terdapat  pada  permukaan adsorben  yang  mempunyai  peran  aktif dalam proses penyerapan ion logam.
Penelitian ini menggunakan aktivator  ZnCl 2 10%  yang  berfungsi  untuk memperbesar  luas  permukaan  adsorben. Sesuai yang telah di jelaskan oleh Ketaren (1987)  dan  Rahim  (2010).  Penggunaan aktivator  dengan  ZnCl 2 adalah  aktivator yang baik dengan memperluas permukaan pada adsorben dan bebas dari polusi  terhadap  lingkungan.  Oleh  karena, itu  perlu  dilakukan  penelitian  tentang kajian  kapasitas  adsorpsi  kulit  kopi robusta  teraktivasi  ZnCl 2 terhadap  ion  Pb (II).

## METODOLOGI PENELITIAN

## Bahan dan Peralatan
Bahan yang digunakan meliputi kulit kopi, ZnCl 2 , PbNO 3 , HNO 3 , NaOH, natirum tiosulfat, larutan iodium, indicator pati, dan aquades.
Perlatan  yang  digunakan  berupa tanur,  ayakan  100  mesh,  oven,  desikator, spekrofotometer  serapan  atom,  dan  alat
Gekas yang umum digunakan di laboratorium kimia.

## Prosedur Penelitian
Penyiapan    sampel  (Danarto  dan Samun, 2008 yang dimodifikasi)
Bahan  yang  digunakan  yaitu  kulit kopi  dari  Palolo  terlebih  dahulu  dicuci sampai  bersih.  Kulit  kopi  yang  telah dibersihkan  kemudian  dikeringkan  di bawah  sinar  matahari.  Kulit  kopi  yang telah kering dipanaskan dalam tanur pada suhu  400 o C  selama .  Arang  yang telah  terbentuk  dihaluskan  dan  diayak dengan ayakan 100 mesh.
Aktivasi  Arang  dengan  ZnCl 2 10% (Danarto dan Samun, 2008 yang dimodifikasi)
Serbuk arang direndam dalam larutan  ZnCl 2 10%  selama  24  jam. Selanjutnya,  disaring  dan  dicuci  sampai bersih  (ditandai  dengan  larutan  hasil cucian netral) lalu dipanaskan dalam oven dengan  suhu  110 o C  sampai  beratnya konstan,  kemudian  didinginkan  dalam desikator.

## Penentuan bilangan iod (SNI 1995)
Sebanyak  0,5  g  arang  yang  telah teraktivasi,  dipindahan  ke  dalam  wadah berwarna  gelap  dan  tertutup.  Ke  dalam wadah  dimasukkan  50  ml  larutan  iodium 0,1  N kemudian  dikocok  selama  15  menit lalu disaring. Filtrat dipipet sebanyak 10 ml ke  dalam  Erlenmeyer  kemudian  dititrasi dengan  larutan  natrium  tiosulfat  0,1  N. Jika  warna  kuning  larutan  hampir  hilang, ditambahkan  indikator  pati  1%.  Titrasi
dilanjutkan sampai mendapatkan titik akhir (warna biru tepat hilang).
Daya Serap iod (mg/g) =
Dimana  V  adalah  larutan  natrium  tiosulfat yang diperlukan (ml), N adalah normalitas larutan  natrium  tiosulfat,  S  adalah  bobot contoh  (g),  12,69  adalah  jumlah  iod  yang sesuai  dengan  1  ml  larutan  natrium tiosulfat  0,1  N  (mg),  dan  5  adalah  factor pengenceran.
Pembuatan larutan induk Pb 1000 ppm
Ditimbang sebanyak 1,598 g Pb(NO 3 ) 2 dan  dimasukkan  ke  dalam  labu ukur  1000  ml.  Kemudian,  ditepatkan volumenya dengan akuades hingga tanda batas.

## Pembuatan Larutan Baku Pb 100 ppm
Larutan  induk  Pb(II)  1000  ppm dipipet  sebanyak  100  ml  ke  dalam  labu ukur  1000  ml  dan  di  tepatkan  dengan akuades hingga tanda batas.
Pembuatan Deret Larutan Standar Pb
Larutan  standar 100 ppm dipipet ke dalam  labu  ukur  100  ml  masing-masing 0,5  ;  1,0;  1  ,5;  2,0;  dan  3  ml  untuk membuat larutan standar 0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; dan 3 ppm.
Adsorpsi  Pb  oleh  Arang  Aktif  dengan Variasi  Waktu  (Masitoh  dan  Sianita yang di modifikasi, 2013)
Masing-masing erlenmeyer dimasukkan  arang  yang  telah  diaktivasi dengan  massa  1  g.  Lalu  ke  dalam erlenmeyer  ditambahkan  dengan  50  ml larutan  Pb(II)  dengan  konsentrasi  100 ppm  dan  diatur  dengan  pH  6.  Variasi
waktu  yang  digunakan  adalah  30,  60,  90, 120,  dan  150  menit.  Kemudian  disaring menggunakan whatman no. 41 setelah itu filtratnya  diukur  dengan  AAS  ( atomic adsorption spectrofotometry ).
Adsorpsi  Pb  Oleh  Arang  Aktif  dengan variasi pH (Safrianti dkk, 2012)
Larutan  Pb  (II)  sebanyak  50  mL dengan konsentrasi 100 ppm ditambahkan dengan  larutan  HNO 3 atau  NaOH  untuk mengatur pH  mulai dari pH 2, 4, 6, 8, dan pH 10. Kemudian, diinteraksikan dengan 1 g  arang  aktif  kulit  kopi  dengan  waktu kontak yang telah didapatkan dari prosedur  sebelumnya.  Kemudian  disaring menggunakan whatman no. 41 setelah itu di  sentrifuge  dan  filtratnya  diukur  dengan AAS ( atomic adsorption spectrofotometry ).
Penentuan Kapasitas
Serapan Adsorben  Kulit  Kopi  terhadap  logam Pb (mg/g) (Alfiany dkk, 2013)
Kapasitas    adsorpsi    ditentukan berdasarkan    banyaknya    zat    terlarut yang  teradsorpsi    oleh    setiap    gram adsorben pada keadaan jenuh berdasarkan  zat  terlarut  yang  teradsorpsi oleh  setiap  gram  adsorben.  Perhitungan jumlah  Pb  yang  teradsorpsi  (mg/g) dilakukan dengan rumus :
A =
Dimana  A  adalah  jumlah  Pb  yang teradsorpsi  oleh  arang  aktif  (mg/g),  C 1 adalah konsentrasi Pb yang tersisa dalam filtrate  (ppm),  V  adalah  volume  Pb  yang digunakan  (ml)  dan  B  adalah  berat  arang aktif yang digunakan (g).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Waktu  Kontak  Maksimum  Terhadap
Penyerapan Ion Timbal (II)
Berdasarkan  Gambar  1  diketahui bahwa persen adsorpsi tertinggi diperoleh pada  waktu  kontak  maksimum  90  menit dengan jumlah persen adsorpsi mencapai 89,69%.  Pengaruh  waktu  pada  proses adsorpsi  dapat  mempengaruhi  kapasitas serapan pada arang aktif. Karena, semakin  lama  waktu  yang  diberikan kepada partikel arang aktif untuk berinteraksi dengan adsorbat, maka semakin banyak pula adsorbat yang dapat teradsorpsi pada pori-pori arang aktif.
Gambar 1. Grafik  hubungan  waktu  kontak terhadap % adsorpsi
Menurut  Cheremenisof  (1987)  dan Khopkar (1990), daya serap dari adsorben sangat  dipengaruhi  oleh  waktu  kontak antara  ion  logam  dengan  adsorben. Semakin lama waktu kontak  maka adsorbsi juga akan meningkat dan sampai pada  waktu  tertentu  akan  mencapai maksimum,  setelah  itu  akan  menurun kembali.    Menurut  Lestari  (2010),  waktu maksimal  arang  aktif  dalam  menyerap  Pb tercapai  bila  terjadi  peningkatan  kadar
timbal  yang  teradsorpsi  mencapai  titik maksimalnya sehingga penambahan waktu  kontak  tidak  akan  memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengurangan kadar timbal dalam sampel. pH  Maksimum  Terhadap  Penyerapan Ion Timbal (II)
Persen  adsorpsi  tertinggi  diperoleh pada pH 4 dengan jumlah persen adsorpsi mencapai 98,58% (Gambar 2). Penentuan pengaruh  pH  juga  merupakan  parameter penting  untuk  menentukan  kapasitas serapan  yang  diperoleh  pada  arang  aktif kulit  kopi  terhadap  ion  logam  dalam larutan.

## Gambar  2. Grafik  hubungan  pH  terhadap  % adsorpsi
Semakin  meningkat  pH  maka  sifat campuran menjadi basa sehingga penyerapan  ion  logam  semakin  besar walaupun  tidak  signifikan  dan  menurun setelah  pada  pH  tertentu.  Persentase adsorpsi  tertinggi  terjadi  pada  pH  4  dan pada  pH  6,  8  dan  10  mengalami penurunan  seiring  kenaikan  pH  menuju pada  kondisi  basa  yang  terdapat  lebih banyak ion OH - yang menyebabkan logam Pb  yang  cenderung  membentuk  Pb(OH) 2
yang mulai mengendap sehingga interaksi antara  logam  dengan  permukaan  arang aktif  menjadi.  Menurut  Kristiyani  (2012) dalam  Dewi,  dkk  (2015),  apabila  pH larutan  melewati  pH  maksimumnya  yaitu pH  4,5  dan  pH  5,  penyerapan  akan berkurang  karena  pada  pH  yang  lebih tinggi terdapat lebih banyak ion OH - .
Kapasitas  Adsorpsi  Arang  Aktif  Kulit Kopi Pada Waktu dan pH Maksimum
Dari data yang diperoleh pada waktu kontak  maksimum,  kapasitas  adsorpsi arang  kulit  kopi  meningkat  dengan bertambahnya  waktu  yang  diterapkan untuk  berinteraksi  dengan  ion  timbal(II). Tetapi,  peningkatan  yang  terjadi  pada waktu  kontak  dan  pH  maksimum  tidak signifikan. Kapasitas adsorpsi yang diperoleh  adalah  4,48  pada  waktu  kontak maksimum  dan  pada  pH  maksimum sebesar 4,93.
Peningkatan kapasitas adsorpsi disebabkan karna beberapa faktor. Faktor- faktor  yang  mempengaruhinya  antara  lain adalah  proses  penambahan  aktivator, waktu  kontak,  dan  pH  yang  diterapkan. Largitte  (2014)  menyatakan,  pengaruh waktu kontak terhadap kapasitas penyerapan terhadap ion Pb (II) meningkat  seiring  dengan  berjalannya waktu  kontak  yang  diterapkan.  Namun, pada  saat  mencapai  titik  maksimalnya dalam menyerap ion Pb(II) akan menurun. Penurunannya tidak terjadi secara signifikan. Sedangkan pada pH, penurunan kapasitas adsorpsi terjadi pada
pH  menuju  basa.  Menurut  Ghazy  dan  Er- Morsy  (2009)  dalam  Darmayanti,  dkk (2012),  penurunan  kapasitas  adsorpsi pada  pH  yang  lebih  tinggi  karena terjadinya hidrolisis menjadi PbOH + .
Penentuan kapasitas adsorpsi didasarkan  banyaknya  zat  terlarut  yang teradsorpsi  oleh  setiap  gram  adsorben pada  keadaan    jenuh  berdasarkan  zat terlarut yang teradsorpsi oleh setiap gram adsorben.  Kapasitas  adsorpsi  dari  suatu arang aktif didasarkan pada besarnya pori dari suatu arang aktif yang juga dipengaruhi  oleh  jenis  pengaktivasi  yang diberikan (Pari dan Sailah, 2001).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah dilakukan diambil kesimpulan bahwa waktu  kontak  maksimum  arang  aktif  kulit biji  kopi  diperoleh  pada  waktu  90  menit dengan  adsorpsi  sebesar  89,69%.  pH maksimum  arang  aktif  kulit  biji  kopi diperoleh  pada  pH  4  dengan  adsorpsi sebesar 98,58%. Kapasitas serapan arang yang  diaktivasi  menggunakan  ZnCl 2 10% pada  waktu  maksimum  90  menit  sebesar 4,48  mg/g  dan  pada  pH  maksimum  4 mencapai 4,93 mg/g.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfiany,  H.,  Bahri,  S.,  &  Nurakhirawati,  N. (2013).  Kajian  Penggunaan  Arang Aktif Tongkol Jagung Sebagai Adsorben Logam Pb Dengan
Beberapa  Aktivator  Asam. Natural Science:  Journal  of  Science  and Technology , 2 (3).
Badan  Pusat  Statistik.  2013. Produksi Kopi . Palu: BPS.
Bansal    R.    C,    M.    Goyal.    2005. Activated  Carbon  Adsorption .  Boca Raton: CRS Press.
Budiarta,  R.  2014. Uji  Efektivitas  Arang Aktif  dari  Kulit  Biji  Kopi  sebaagi Adsorben  Ion  Tombal  (Pb)  dan  Ion cadmium  (Cd). Skripsi .  Jember:
Jurusan  Kimia  FMIPA  Universitas Jember.
Cheremenisof  O. N. 1987. Carbon
Adsorption  Hand  Book .  Michigan: Science Publisher Inc.
Departemen Pertanian. 2009. Outlook Komoditas  Pertanian  (Perkebunan) . Jakarta.
Danarto  YC,  Samun  T.  2008.  Pengaruh Aktivasi  Karbon  dari  Sekam  Padi pad Proses Adsorpsi Logam Cr (IV) . Ekuilibrium. 7(1) : 13-16.
Darmayanti,  Rahman  N,  Supriadi.  2012.
Adsorpsi  Timbal  (Pb)  Dan  Zink  (Zn)
Dari Larutannya Menggunakan Arang  Hayati  (Biocharcoal)  Kulit Pisang  Kapok  Berdasarkan  Variasi
pH. J. Akad. Kim , (14):159-165.
Dewi  S.M,  Susatyo  B.E,  Susilaningsih  E. 2015. Pemanfaatan Arang Aktif Kulit Pisang  Raja  untuk  Menurunkan Kadar  Ion  Pb  (II). Indo.  J.  Chem . 4(3):228-233.
Direktorat    Jenderal    Perkebunan.    2010.
Volume    dan    Nilai    Ekspor,    Impor Indonesia. Jakarta.
Jiang H, Tiangqiang L, Xuan H., Xiaoe Y, Zhenli  H.  2012. Effect  Of  pH  and Low  Molecular  Weight  Organic Acids  on  Competitive  Adsorption and  Desorption  Of  Cadmium  and Lead  in  Paddy  Soils. Environ  Monit Asses 184:6325-6335.
Ketaren,  S.  1987. Pengantar  Teknologi Minyak Atsiri . Cetakan kesatu. penerbit  Balai  Pustaka  Jakarta  hal. 19-20, 286-299.
Khopkar,  S.M.1990. Konsep  Dasar  Kimia Analitik  Edisi  kedua .  Jakarta:  UI Press.
Largitte.  2014. Removal  of  Lead  from Aqueous  Solutions  By  Adsorption  . (2014) 20:689-700 . Springer.
Lestari,  Winarti  Puji.  2010. Pengaruh Penambahan  Karbon  Aktif  Serbuk Gergaji Kayu Jati terhadap Penurunan  Konsentrasi  Surfaktan LAS (Linear Alkyl Benzene Sulphonate)  pada  Limbah  Loundry.
Skrips i. Surabaya: UNESA.
Masitoh,  F.  Y.,  Sianita,  B.  M.  M.
Pemanfaatan Arang Aktif Kulit Buah
Coklat (Theobroma Cacao L.)
sebagai  Adsorben  Logam  Beray  Cd (II)  dalam  Pelarut  Air. UNESA Journal of Chemistry . 2(2): 23-28.
Miranti,  S.  T.  2012. Pembuatan  Karbon
Aktif  dari  Bambu  dengan  Metode ativasi Terkontrol Menggunakan Activating  Agent  H 3 PO 4 dan  KOH .
Skripsi Jakarta: Universitas Indonesia.
Misran        E.    2009.  Pemanfaatan    kulit coklat  dan  kopi  sebagai  adsorben ion  Pb dalam larutan. Jurnal Sigma .
12 (1):1-7.
Ni'mah  Y  L.,  Ulfin  I.  2007.  Penurunan
Kadar Tembaga. DalamLarutan dengan  Menggunakan  Biomassa Bulu  Ayam. Akta  Kimindo .  2(1):57 –
66.
Parani  K.,  Eyini  M.  2010.  Effect  of  Co- fungal Treatment on Biodegration of
Coffee  Pulp  Waste  in  Solid  State Fermentation. Asian Journal Experiment Biologycal Science ,
1(2):352-359. Pari G., Sailah I. 2001. Pembuatan Arang Aktif  dari  Sabut  Kelapa  Sawit dengan Bahan Pengaktif NH 4 HCO 3 Dan    (NH 4 ) 2 CO 3 Dosis Rendah. Buletin  Penelitian  Hasil Hutan . 19(4): 231-244.
Rahardjo,  Pudji.  2012. Kopi  Panduan Budidaya  dan  Pengolahan  Kopi Arabika dan Robusta . Jakarta: Penebar Swadaya.
Rahim,A.  Y.,  Aqmaar,  N.  S.,  Dewi,  S.  R. D.  2010.  ESR  Study  of  Electron
Trapped  on  Activated  Carbon  By
KOH and ZnCl 2 Activation . Journal of Materials  Science  and  Engineering.
4: 21-25.
Rahmawati,  YD.,  Prasetyo.,  Rochmadi. 2010.  Pengaruh  Penambahan  Zat Pendehidrasi terhadap Struktur Mikropori  Material  Karbon  yang Dibuat  dari  Pirolisis  Resin  Phenol- tert Buthil
Phenol-Formaldehid.
Pengembangan Teknologi Kimia untuk  Pengolahan  Sumber  Daya Alam  Indonesia.  Prosiding  Seminar Nasional  Teknik  Kimia  “Kejuangan”.
Yogyakarta,  26  Januari  2010.  Hlm. J02-1 – J02-9.
Safrianti I. Wahyuni N., Zaharah AT. 2012. Adsorpsi  Timbal  (II)  Oleh  Selulosa Limbah  Jerami  Padi  Teraktivasi Asam  Nitrat  Pengaruh  pH  dan Waktu Kontak. JKK. 1(1):1-7.
SNI.  1995. Arang  Aktif    Teknis .  Standar
Nasional  Indonesia.  SNI  06-3730-
1995.  Jakarta:  Badan  Standardisasi Nasional:.
Sudrajat  R.,    Pari  G.    2011. Arang: Teknologi    Pengolahan    dan    Masa Depannya. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan
Kehutanan.